— 89 — 



verbanden, sondern losgelöst, so dass einem beim Zerschlagen 

 des Bauxits ihre Stücke in die Hand fallen. Wegen ihrer 

 ungemeinen Kleinheit sind grölsere Mengen der Krystalle 

 unendlich schwer in reinem Zustande zu erhalten und ich 

 würde mich vielleicht auf die krystallographische Untersuchung 

 beschränkt haben, hätte ich nicht in einigen Bauxiten des 

 rothen Hangs, wie schon bei der Beschreibung dieses Vor- 

 kommens hervorgehoben ist, reichlichere krystallinische Aus- 

 scheidungen gefunden. Die Hohlräume waren hier oft ganz 

 von lose zusammenhängender krystallinischer Substanz erfüllt, 

 und so wurde es mir, wenn auch nicht ohne Mühe, möglich, 

 die Substanz rein zu erhalten in einer Menge, die chemische 

 Analysen gestattete. Zwei gut übereinstimmende Analysen 

 dieser Krystalle ergaben folgende Resultate : 



I. 



(über 100°) 



(über 100°) 



A1 2 3 



64,10 



Fe 2 3 



1,70 



H 2 



34,20 





100,00. 





Ii. 



A1 2 3 



64,32 



Fe 2 3 



1,20 



H 2 



34,48 





100,00. 



Die Analyse wurde in folgender Weise ausgeführt. Zu- 

 nächst wurde nach dem Aufschlufs mit KHS0 4 qualitativ 

 untersucht, wobei die gänzliche Abwesenheit von CaO, MgO, 

 P2O5, Si0 2 , Ti0 2 festgestellt wurde. Nachdem ich so er- 

 fahren hatte, dafs nur Thonerde und Eisenoxyd neben Wasser 

 vorhanden waren, bestimmte ich zunächst nur den Glühverlust 

 und nach dem Aufschlufs mit KHS0 4 das Eisenoxyd durch 

 Fällen mit (NH 4 ) 2 S, indem ich die Thonerde mit Weinsäure 

 in Lösung hielt. Die Differenz zu 100 Proc. ergiebt die 

 Thonerde. Bei längerem Erwärmen auf etwas über 100° ging 

 auch keine Spur von Wasser weg. 



Das Mineral besteht demnach aus dreifach gewässerter 

 Thonerde. Der geringe Eisengehalt macht sich bei vielen 



